' 1248 ) 



co;iuie en poudre; ia proportion du fondant est calculée de manière que 

 la scorie à produire retienne de l'oxyde de fer; celle du charbon est en- 

 ^ ir on la moitié du carbone nécessaire pour réduire la totalité de l'oxyde de 

 1er. J'emploie des creusets de terre que je brasque en les enduisant d'une 

 pâte presque sèche, formée de charbon de cornue en poudre fine et d'eau 

 sucrée; luie couche de 3 niillimètres d'é[)aisseur suffit [jour cousliluer un 

 véritable creuset de charbon très-solide, et demeurant intact quand le creu- 

 set de terre se fend ou se déforme. Je chauffe progressivement pendant cinq 

 à six minutes, puis pendant vingt à viugl-cinq minutes avec toute la puis- 

 sance du chalumeau. Étant donnés un de ces instruments, un four et le nu- 

 méro du creuset, il faut s'assurer qu'on peut fondre entièrement, dans ces 

 conditions, des rivets remplissant un cieuset non brasqué. La scorie est 

 concassée dans lui mortier île fer recouvert d'une feuille de caoutchouc; 

 j'en sépare le culot et les grenailles, et j'achève de la piler; je la mêle en- 

 suite avec du chloruie de potassium, et l'introduis à la suite de la fonte 

 dans le tube où se fera la séparation du phos|3hore d'a\ec le fer. 



yérifications. 



3oo"'^ de jihospliatc de cliaiix contenant 53 , 5 

 pour loo de phosphore; 

 I200 de silicate et 3oo de charljon; 

 5oo de fer en ])oiidre. 



II. 



226"'^ de phosphate de chaux contenant 5o,2 

 pour 100 de phosphore; 

 i5oo de silicate et 200 de charbon; 

 ■joo de fer en poudre. 



(Lorsqu'un phospiiate ne contient pas un excès de base, et peut par conséquent perdre 

 du jihosphore dès h' rouge vif, avant que le silicate donne du fer réduit, j'ai la précaution 

 de mêler à la matière du fer eu poudre.) 



Acide phospfiorique : trouvé. . 

 « calculé. . 



» On o|)ère ensuite sur de l'argile, du carlionale de chaux pur et des 

 mélanges de ces deux matières, avec addition d'acide phosphorique sous 

 forme de phosphate d'alumine en dissolution. L'argile a d'abord été dé- 

 layée dans l'acide niliique, mise en suspension dans un grand volume d'eau, 

 séparée par décantation des parties sableuses, lavée et séchée : 



